CUISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TEUNAIllES. 



109 



pei'ature de transformation, puisque les cristaux Mi, se transforment en 

 ^n quand on leur fournit de la chaleur. 



Considérons maintenant d'un peu plus près le système: M^-y Mn^L, 

 ludique par tu dans la (igure. Comme ce système est déterminé par le 

 triangle Ma M i, Z, dont la base est la droite bitangente, nous voyons 

 facilement qu'à toute température JCt = Ma et M,i = 3h. Ce système 

 disparaît au ppint /(, an moment où le liquide L devieiit le liquide bi- 

 naire 'ti. A ce ])ropos on a encore une fois deux cas à distinguer^ 

 °u bieji le point ti est un point eutectique, ou bien c'est un point de 

 transformation du système JB. Prenons d'abord le cas oii c'est un 

 point eutectique; le système AB appartient donc au type 5. J^e point 

 ,'"' doit alors être situé entre les points a et b, comme le point / de la 

 *ig- 21. Si l'on imagine ([uc, dans la fig. 27 , le point 5 soit déplacé 

 dans le voisinage da point h, le triangle lf„ VM;, ./y doit prendre une 

 position comme vt/z, où v et y sont les deux cristaux limites et z la 

 solution. Mais^ quand le système binaire JB appartient au type 4', 

 °- a d. si le point u est un point de transformation binaire^ le triangle 

 '^68 trois jthases M^Mi, h jirend la position vxs. 



On voit donc qu'il y a deux cas à distinguer pour le type d , suivant 

 •^ine le système binaire AB appartient au type 4 ou 6. 



-^'l/P'' c Nous avons supposé jusqu'ici que la surface t tonclie le 



plan bitangent au cône ('.AB, en un point en. dehors du triangle des 



•^■ois phases CMalMi,. Admettons maintenant que ce contact ait lieu à 



intérieur du tria.ngle. Soit d (ilg. 14) la projection de ce point de 



contact. A la température correspondante s'établit l'équilibre entre 



quatre phases: 



C + Ma + M,. + L. 



Quand la température vient à s'abaisser un peu, la surface Z remonte 

 '^u-dessus du triangle des trois phases CMaMi,; alors il n'existe plus 

 ^ équilibre qu'entre phases solides, savoir entre la composante C et les 

 '^'^ux cristaux limites Ma et Mi,. Mais, quand la température s'élève, 

 '° triangle de trois phases coupe la surface Ç, et, comme il est aisé de 

 '^eu assurer, il se forme trois triangles de trois phases, ainsi que le 

 l'eprésente la fig. 28, qui expriment les équilibres G ~\- Ma + B , 

 ^ -f .ATb + L et Ma -^Mb + Z. 



